TCVN8264:2009

Loại vật liệu lát Khe h ở với thước 3 m mm Dung sai cao độ cm Dung sai độ dốc % Đá tự nhiên không mài mặt 3 2 0,5 Gạch gốm, terrazzo 3 1 0,3 Bảng 2 - Chênh lệch cao độ giữa hai mép vật liệu lát Loại vật liệu lát Chênh lệch độ cao mm Đá tự nhiên không m à i mặt 3 Gạch gốm, terrazzo 0,5 5.3.2 . Chất lượng lớp ốp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Vật liệu ốp sử dụng phải đúng quy cách về chủng loại kích thước và màu sắc, không cong vênh, sứt mẻ, các khuyết tật tr ê n mặt ốp không được vượt quá trị số quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan hay quy định của thiết kế. - Những chi tiết hình ốp, hoa văn trên mặt ốp phải đúng theo thiết kế. - Các mạch ốp ngang và dọc ph ả i sắc nét, đều thẳng và được lấp đầy bằng v ậ t liệu chèn mạch . - Độ phẳng c ủ a các mạch ốp trong trường hợp ốp phẳng không được sai lệch vượt quá 1 mm khi chiều rộng mạch ốp < 6 mm; không vượ t quá 2 mm khi mạch ốp ³ 6 mm . - Trên bề mặt ốp không được có vết nứt, vết ố của vữa xi măng, keo dán gạch còn sót lại . - Dung sai cho phép của bề mặt ốp không vượt quá quy định trong Bảng 3 . Bảng 3 - Dung sai cho phép c ủ a mặt ốp Đ ơ n vị tính b ằ ng milimét Tên bề mặt ốp và phạm vi tính sai s ố ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mặt ốp trong công trình Vật liệu đá tự nhiên Vật liệu gốm sứ Vật liệu đá tự nhiên Vật liệu gốm sứ Phẳng nhẵn Lượn cong cục bộ Màng hình khối Phẳng nhẵn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Sai lệch mặt ốp theo phương thẳng đứng trên 1 m 2 3 - 2 2 3 1,5 Sai lệch mặt ốp trên 1 t ầ ng nhà ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 - 5 4 8 4 Sai lệch vị trí mặt ốp theo phương ngang và phương thẳng đứng tr ê n 1 m 1,5 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 1,5 3 1,5 Sai lệch vị trí mặt ốp theo phương ngang và phương thẳng đứng tr ê n suốt chiều dài của mạch ốp trong giới hạn phân đoạn của kiến trúc 3 5 10 4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 3 Độ không trùng k hít của mạch nối ghép kiến trúc và chi tiết trang trí 0,5 1 2 1 0,5 0,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ không bằng phẳng theo 2 phương trên 1 m 2 4 - 3 2 4 2 6. Thi công lát ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Gạch lát phải được làm vệ sinh, không để bụi bẩn, dầu mỡ, các chất làm giảm tính dính kết giữa lớp nền và lớp lát. - Đối với vật liệu lát có khả năng hút nước từ vật liệu gắn kết, vật liệu lát phải được nhúng nước và vớt ra để ráo trước khi lát. - Pha trộn, sử dụng và bảo quản vật li ệ u gắn kết phải tuân theo yêu cầu của từng loại vật liệu. - Vật liệu gắn kết có thể là vữa xi m ă ng cát , vữa tam hợp , vữa dán gạch, keo dán . 6.2. Chuẩn bị lớp nền - Dùng dây căng, ni vô hoặc máy trắc đạc ki ể m tra cao độ, độ phẳng, độ dốc của lớp nền . - Gắn các mốc cao độ chuẩn, mỗi phòng có ít nhất bốn mốc tại bốn góc, phòng diện tích l ớ n mốc gắn theo lưới ô vuông, khoảng cách giữa các mốc không quá 3 m. 6.3. Dụng cụ lát - Cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho công tác lát như: dao xây, bay lát, bay miết mạch, thước tầm 3 m, thước rút, búa cao su, máy c ắ t gạch, máy mài gạch, đục, chổi đót, giẻ lau, ni vô hoặc máy trắc đạc. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.4. Tiến hành lát 6.4.1. Lát bằng vữa xi măng cát - Trải vữa đều trên bề mặt lớp nền đủ rộng để lát từ 3 đến 5 viên, sau khi lát hết các viên này mới trả vữa lát tiếp. - Sau khi lớp vữa se lại, tiến hành rắc một lớp bột xi măng lên lớp vữa vừa trải hoặc phết lên mặt sau viên gạch một lớp hồ xi m ă ng. - Đặt gạch ngay vào vị trí, tránh ấn các góc viên gạch. - Dùng búa cao su gõ nhẹ, căn chỉnh vào vị trí cho phẳng mặt, thẳng mạch và thẳng theo dây căng. - Trình tự như sau: căng dây và lát các viên gạch trên đường thẳng nối giữa các mốc đã gắn trên lớp nền. Sau đó lát các viên gạch nằm trong phạm vi các mốc cao độ chuẩn, hướng lát vuông góc với hướng đã lát trước đó. Hướng lát chung cho toàn nhà hoặc công trình là từ trong lùi ra ngoài. - Trong khi lát thường xuyên dùng thước tầm 3 m để ki ể m tra độ phẳng của mặt lát. Độ phẳng của mặt lát được kiểm tra theo các phương dọc, ngang và chéo. Thường xuyên kiểm tra cao độ mặt lát căn cứ trên các mốc cao độ tham chiếu . - Khi lát phải chú ý sắp xếp các viên gạch đúng hoa văn thiết kế. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Tiến hành lát từng viên một và vật liệu gắn kết phải được phết đều l ê n mặt sau viên gạch. - Dùng búa cao su gõ nhẹ, căn chỉnh vào v ị trí cho phẳng m ặ t, thẳng mạch và thẳng theo dây căng . - Trình tự lát theo 6.4.1 6.4.3. Lát b ằ ng vữa bán khô - Phương pháp này sử dụng cho gạch terrazzo. - Tr ả i trên bề mặt lớp nền một lớp hồ xi măng dày 2 mm. - Tiếp theo, trải đều và đầm chặt lớp vữa bán khô có chiều dày lớn hơn chiều dày thiết kế kho ả ng 10 % đến 15 %. Lượng vữa tr ả i đều trên bề mặt lớp nền đủ rộng để lát từ 3 đến 5 viên, sau khi lát hết các viên n à y mới trải vữa lát tiếp. - Dùng hồ xi măng phết vào mặt sau viên gạch và đặt ngay vào vị trí, tránh ấn các góc viên gạch. - Căn chỉnh các viên gạch cân đối, mạch thẳng và thẳng theo dây căng. Sau đó g õ nhẹ để bề m ặ t gạch b ằ ng phẳng và gắn chặt vào lớp vữa . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.5. Chèn mạch lát - Công tác chèn mạch lát chỉ được tiến hành khi các viên gạch lát đ ã dính kết vớ i lớp nền. Trước khi chèn mạch lát, mặt lát phải được vệ sinh sạch sẽ. Mạch lát sau khi chèn xong , lau ngay cho đường mạch sắc gọn v à vệ sinh m ặ t lát không để chất chèn mạch bám d í nh l à m bẩn mặt lát. - Thời gian chèn trong khoảng từ 12 h đến 48 h. 6.6. Bảo dưỡng mặt lát - Sau khi làm đầy mạch lát không được va chạm mạnh trước khi vật liệu gắn kết đủ rắn. - Vớ i mặt lát ngoài trời và vật liệu gắn kết là vữa, phải có biện pháp che nắng và chống mưa xối trong 1 đến 3 ngày sau khi lát. 7. Thi công ốp 7.1. Chuẩn bị vật liệu ốp và vật liệu gắn kết - Hầu hết các phương pháp ốp đều yêu cầu gạch khô ráo. Riêng gạch ốp b ằ ng vữa xi măng cát có thể nhúng nước trước khi ốp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Vật liệu gắn kết có thể là vữa xi măng cát, vữa tam hợp, vữa dán gạch, keo dán. 7.2. Chu ẩ n bị lớp nền Mặt nền ốp phải ph ẳ ng, thỏa mãn các yêu cầu quy định ở mục 5 . 2 . 7.3. Dụng cụ lát - Cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho công tác ốp như: bay dàn vữa, bay miết mạch, thước tầm 3 m, thước rút, búa cao su, máy cắt gạch, máy mài gạch, đục, chổi đót, giẻ lau, ni vô. - Dụng cụ cần đầy đủ và phù hợp với yêu cầu thi công trong thao tác nghề nghiệp. Dụng cụ đã hư hỏng và quá cũ, bị mòn, không đảm bảo chính xác k hi thi công không được sử dụng. 7.4. Tiến hành ốp 7.4.1. Ố p bằng vữa xi măng cát - Trát một lớp vữa có chiều dày £ 10 mm, xoa phẳng bề mặt ốp và chờ cho vữa se lại. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Gắn gạch lên lớp vữa đã trát, căn chỉnh vào vị trí cho phẳng, thẳng mạch và thẳng theo dây căng ngang. - Ấn hoặc gõ nhẹ vào gạch để tạo sự bám dính giữa hai lớp vữa. - Đối với gạch mosaic thì phải bóc bỏ lớp giấy . - Trong trường hợp không thể trát lớp vữa đầu tiên hoặc khi ốp diện tích nhỏ, có thể ốp trực tiếp lên nền ốp bằng cách phết vữa xi măng cát lên mặt sau viên gạch ốp và gắn vào vị tr í đã xác định, căn chỉnh và gõ nhẹ cho phẳng mặt ốp. Chiều dày lớp vữa ốp khoảng 6mm và không lớn hơn 12 mm. Phương pháp này không được áp dụng với các loại gạch gốm có chiều dày £ 5,5 mm v ì dễ gây ra hiện tượng nứt gạch. - Quá trình ốp phải đư ợ c ki ể m tra theo phương ngang và phương đứng. - Sau 2 h khi vữa đông cứng mới được làm sạch vữa bám trên bề mặt. 7.4.2. Ố p bằng keo hoặc vữa dán gạch - Vật liệu gắn kết s ử dụng để ốp phải phù hợp và tương thích với nền ốp và vật liệu ốp. - Khi ốp bằng keo, bề mặt sau của vật liệu ốp và bề mặt nền ốp phải kh ô để không làm giảm khả năng bám dính của keo. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7.4.3. Ốp bằng phương pháp móc, treo đỡ - Hệ thống giá đỡ , móc treo … phải đư ợ c thiết kế v à thi công chắc chắn để g ắ n vật li ệ u ốp vào bộ phận kết cấu chịu lực của công trình . - Khi ốp mặt ngoài công trình, tất cả các chi tiết giá đỡ, móc treo ... phải được thiết kế hoặc có các biện pháp xử lý thích hợp để chịu được tác động xâm thực của thời tiết, môi trường . - Khi ốp những tấm vật liệu có kích thước và trọng lượng lớn cần phải dùng các phương tiện nâng bằng cơ giới hoặc bán cơ giới. Hệ thống giàn giáo đảm bảo thi công chắc chắn, không ảnh hư ở ng đến hoạt động của thiết bị khi ốp. - Quy trình thi công lắp dựng hệ thống giá đỡ, móc treo ... và gắn cố định vật liệu ốp lên kết cấu phải tuân thủ theo quy định, chỉ dẫn thiết kế hoặc của nh à sản xuất . - Khi ốp bên ngoài công trình, phía mặt ốp trên và các khe co dãn cần có biện pháp xử lý thích hợp phòng tránh nước mưa thâm nhập vào phía sau c ủ a mặt ốp. Để tránh hiện tượng đọng nước mưa làm ố mặt ốp, các bề mặt ốp c ủ a mái, c ủ a các chi tiết trang trí gờ, cạnh... khi ốp nên có độ dốc để thoát nước. - Hàng ốp cuối cùng dưới chân tường không được tiếp xúc với nền, hoặc lớp gạch lát... đ ể tránh hiện tượng thẩm thấu nước từ dưới lên hoặc bị tác động do hiện tượng phồng rộp của nền đất hoặc lớp lát. 7.5. Mạch ốp - Khi ốp cao trong phạm vi không quá 5 m, các mạch ốp cần được chèn vật liệu chèn mạch ngay trong quá trình ốp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7.6. Bảo dưỡng mặt ốp - Khi ốp tường, mặt ốp cần được bảo vệ không bị mưa, nắng cho tới khi vật liệu gắn kết đóng rắn. Sau đó, tiếp tục bảo vệ ít nhất 2 tuần. - Cần có các biện pháp bảo vệ, che chắn để tránh va đập, trầy xước hoặc làm hỏng mặt ốp. - Sau khi làm đầy mạch lát không được va chạm mạnh trước khi vật liệu gắn kết đ ủ rắn. - Với mặt lát ngoài trời và vật liệu gắn kết là vữa, phải có biện pháp che nắng và chống mưa xối trong 1 ngày đến 3 ngày sau khi lát. 8. Kiểm tra và nghiệm thu 8.1. Kiểm tra chất lượng ốp lát được tiến hành theo tr ì nh tự thi công: - Bề mặt lớp nền được đo trực tiếp bằng thước, ni vô, máy trắc đạc. - Kiểm tra ch ấ t lượng vật liệu ốp lát , vật li ệ u gắn kết bằng việc lấy mẫu , thí nghi ệ m theo tiêu chuẩn của vật liệu . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Độ ph ẳ ng mặt ốp lát được đo trực tiếp bằng thước tầm, ni vô, máy trắc đạc. - Độ dốc mặt lát được đo bằng ni vô, đổ nước thử hay lăn viên bi thép có đường kính 10 mm. - Độ chắc chắn và độ bám dính giữa vật liệu ốp lát với lớp nền bằng cách dùng thanh gỗ g õ nhẹ lên bề mặt, tiếng gõ phải chắc đều ở mọi điểm. - Độ đồng đều về màu sắc, hoa văn, các chi tiết đường viền trang trí được quan sát bằng mắt . - Các yêu cầu đặc biệt khác theo chỉ định thiết kế. - Các sai số về cao độ, độ dốc, độ phẳng mặt không vượt quá các giá trị trong Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3. 8.2. Nghiệm thu công tác ốp lát được tiến hành tại hiện trường. Hồ sơ nghiệm thu gồm có: - Biên bản nghiệm thu chất lượng vật liệu ốp lát và vật liệu gắn kết; - Biên bản nghiệm thu lớp n ề n; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Biên bản nghiệm thu các công việc hoàn thành ; - Nhật ký công trình. *) Các TCXDVN và TCXD sẽ đư ợ c chuyển đổi thành TCVN hoặc QCVN.